230 



Mineralogie. 



Temperaturen die Lithiumiinie deutlich sichtbar war, konnte sie hei 30° C. 

 nicht mehr wahrgenommen werden. Auch das Thalliumlicht erlitt durch 

 eine Temperaturerhöhung eine Schwächung seiner Intensität, doch blieb 

 die grüne Linie in der Mehrzahl der Fälle noch sichtbar. Die Werthe 

 des grössten Hauptbrechungsindex y wurden direct durch Prismenbeob- 

 achtungen ermittelt ; ß und « wurden iudirect an Prismen bestimmt, und 

 an den so erhaltenen Werthen wurden nachträglich Correctionen angebracht 

 auf Grund von Messungen des Winkels der optischen Axen und der Curven 

 gleichen Gangunterschiedes an Platten, deren Begrenzungsebenen sehr nahe 

 senkrecht zu ersten Mittellinie standen. 



Auf diesem Wege erhielt der Verf. folgende Zahlen: 





8° 



20° 



30° 



c( \ Na 

 ( Tl 



1,94157 . 

 1,959768 

 1,978142 



1,93975. 

 1,957914 

 1,976379 



1,93770. 

 1,955999 

 1,974283 



ß j Na 

 / Tl 



2,01937. 

 2,040128 

 2,061080 



2,01709. 

 2,037697 

 2,058649 



2,01461. 

 2,035344 

 2,056096 



( Li 



y \ Na 



| Tl 



2,218503 

 2,248350 

 2,278792 



2,215780 

 2,245159 

 2,275449 



2,212930 

 2,242202 

 2,272552 



2v| Na 

 \ TJ 



69° 4' 50" 

 68 53 48 



68° 58' 0" 

 68 46 11 



68° 53' 2" 

 68 39 17 



( Na 



6 55 57 



7 6 51 



6 54 12 



7 4 45 



6 52 56 



7 3 44 



f Na 

 <Pe\ T1 



7 20 5 

 7 32 39 



7 18 14 



7 30 26 



7 16 55 

 7 29 25 . 



Hierin bedeuten : 2 V den Winkel der optischen Axen, y. den Winkel 

 zwischen den beiden in der Ebene der optischen Axen gelegenen Geraden 

 des zu einer optischen Axe gehörenden Strahlenkegels , cp £ den Winkel 

 zwischen den beiden in derselben Ebene gelegenen Graden des zu einer 

 Strahlenaxe gehörenden Kegels von Wellennormalen. 



Hinsichtlich der Abhängigkeit der Hauptbrechungsindices von der 

 Temperatur findet der Verf. , dass Au/n und n— 1 proportional sind. 

 „Für n gilt das Gesetz des Eefractions- und Dispersionsvermögens. Zwi- 

 schen der optisch-axialen Dichte und den axialen Krystalldimensionen 

 besteht eine Exponential-Kelation, die durch den Exponenten 3/7 ausdrück- 

 bar ist.'- Th. Liebisch. 



K. Thaddeef : Bemerkungen 

 zum Bestimmen der Mineralien, 

 p. 348— 353. 1892.) 



über einige ßeactionen 

 (Zeitschr. f. Kryst. etc. 20. 



